18 I. Морозевичъ. 



внутрь пузыря, какъ это видно на фиг. 3, таб. III. О такой же струвтурѣ стѣнокъ 

 пустой,, выполненныхъ стекломъ, сообщаетъ также Эванеъ. При микроскопическомъ 

 описаніи породы было замѣчено, что стекло въ стяженіяхъ часто нереходитъ въ бѣлое, 

 болѣе прозрачное изотропное вещество, лишенное почти всякихъ включеній, кромѣ 

 кальцита, или вообще карбонатовъ (ср. фиг. 2 и 4, т. III) Переходъ этотъ сопро- 

 вождается также измѣненіями включенной роговой обманки, которая становится волок- 

 нистой, блѣдножелтой и какъ бы расплывается въ массѣ бѣлаго вещества. Послѣднее 

 такъ же легко, какъ истекло, разлагается соляной кислотой, при чемъ растворъ, высыхая, 

 даетъ обильную кристалл изацію поваренной соли, а послѣ подбавлеаія слабой сѣрной 

 кислоты изъ него выпадаютъ мелкіе немногочисленные кристаллики гипса. Сѣрнокислый 

 кальцій образуется, главнѣйше, на счетъ кальцита, включеннаго въ бѣлую массу, изъ 

 которой, при ея раствореніи въ кислотахъ, выдѣляются пузырьки угольнаго ангидрида. 

 Изъ этого вытекаетъ, что содержащееся въ стеклѣ бѣлое вещество представляетъ собою 

 сыѣсь анальцима съ кальцитомъ. Отъ красновато бураго стекла оно отличается еще 

 и по удѣльному вѣсу. Возможно чистые кусочки обоихъ веществъ показали, что удѣль- 

 ный вѣсъ стекла равенъ 2.325, анальцима же, не содержащего включеній кальцита, 

 только 2.292. 



Химическій составъ стекла. Изъ мончикита ІѴ-ой жилы, обильно надѣленнаго 

 стекломъ, послѣднее было выдѣлено при помощи жидкости Туле. Полученный порошокъ 

 начисто разлагался въ слабой хлористоводородной кислотѣ, что указываетъ на его 

 чистоту. Анализъ выдѣленнаго темпобураго порошка далъ слѣдующіе результаты (IV а). 





ІУа. 



ІѴ6. 



ІѴс. 



ІѴй. 



Кремнезема (8і0 2 ) • 



49,82 



53,43 



52,79 



54,7 



Титановой кислоты (Ті0 2 ) . 



0,20 









Глинозема (А1-,0 3 ). . 



19,30 



20,86 



21,60 



23,1 



Окиси желѣза (РеоОз) . 



4,61 



2,61 



1,96 





Извести (СаО) 



3,11 



1,14 



0,66 





Магнезіи (МдО). . . . 



1,35 



0,29 



не опред. 





Окиси калія (КоО) . 



1,81 



2,51 



! 14,80 



14,0 



Окиси натра (Жа 2 0) 



11,16 



11,63 







Воды (Я 2 0) 



8,34 



7,06 



8,19 



8,2 





99,70 



99,53 



100,00 



100,0 



Удѣл. вѣсъ 



2,325 



2,31 



2,2 



2,2 



Для сравненія приведены рядомъ: 



ІѴ&. составъ стекла, анализированнаго Гуптеромъ; 



*) На іірисутствіе въ „стекловатоыъ базисѣ" (Ьазе ѵіігеизе) кальцита указываетъ и Ьасгоіх, 1. с, 



р. 141. 



